( 207 ) 



Toutefois , je ne posais ces conclusions qu'avec une cer- 

 taine réserve, et, en terminant, je disais que je comptais 

 faire une série d'expériences pour vérifier la valeur de celle 

 hypothèse. Depuis celle époque, j'ai repris ces recherches, 

 en lâchant, autant qne possible, d'écarter de mes expé- 

 riences toute chance d'erreur. Dans la première série 

 d'essais, j'ai employé une pile à charbon de quatre cou- 

 ples, dile pile de Bunsen, telle que les construit M. De- 

 leuil de Paris, laquelle avait préalablement marché pen- 

 dant quarante-huit heures, pour bien imbiber les charbons, 

 et dont on avait ensuite renouvelé les liqueurs acides. Le 

 charbon était immergé dans de l'acide azotique du com- 

 merce, et le zinc dans un acide sulfurique étendu, formé 

 de 55 parties acide concentré et 100 parties eau. 



La pile était montée depuis une heure quand on a com- 

 mencé les expériences ; son action , mesurée à l'aide d'un 

 voltamèlre à larges lames, a donné des résultats à peu 

 près conslanls pour quatre expériences, qui ont duré cha- 

 cune huit minutes. J'ai employé quatre plaques de lôle 

 carrées de dimensions égales, ayant chacune iS centimè- 

 tres de côté, soit 648 centimètres carrés de surface totale. 

 Chaque plaque avait été polie, puis décapée à la ponce. 



Après cette opération , on évita de les manier avec les 

 mains nues. Les plaques n°* 1 et 2 étaient bien unies; la 

 plaque n° 5 n'avait pu être aussi bien décapée à cause de 

 son peu d'épaisseur; enfin, le n° 4, ayant une surface ru- 

 gueuse, n'avait pu être bien décapé. 



Une première expérience de zincage des quatre plaques 

 a <luré une heure et demie ; chaque plaque est resiée dans 

 la dissolution de sulfate de zinc pendant vingt minutes. 

 L'appareil était disposé de la manière suivante : le pôle 

 positif de la pile était terminé par une lame de zinc de sur- 

 face double de celle des plaques, rei)liée en son milieu el 



